Einzelne Mineralien. 



-305- 



100 g AI, 103 g Si und 74 g Ca zusammen, nachdem er vergebliche Versuche 

 gemacht hat, auf diesem Wege K, Na und Mg dem Si und AI zuzusetzen. 

 Er erhielt dabei eine dunkle metallische Masse mit vielleicht oktaedrischen 

 Kristallen und mit einem angenäherten spezifischen Gewicht von 2,347 — 2.353. 

 Zwei Analysen der tunlichst rein ausgesuchten deutlich kristallinischen 

 Substanz führte auf die Formel: CaSi 8 Al 2 .- 



Formel I. IL 



Si 37,63 36.81 36,76 



AI 35,92 — 35,8 



Ca 26,45 25,72 25.86 



100,00 



Feines Pulver schmilzt nicht und zeigt sehr geringe Verwandtschaft 

 zu Sauerstoff, verbrennt aber im Knallgasgebläse sehr rasch zu einer halb- 

 geschmolzenen weißen Masse. Wasser wirkt auch in der Wärme kaum 

 ein, dagegen bewirkt Salzsäure leicht eine teilweise Lösung unter Ent- 

 wicklung von Wasserstoff und Siliciumwasserstoff und Abscheidung von 

 Silicium, während viel Aluminium und Calcium in Lösung geht. Konzen- 

 trierte Salzsäure wirkt nur in der Hitze , Schwefelsäure auch dann fast 

 gar nicht. Trockenes Chlorgas bewirkt schon in der Kälte eine Umwandlung 

 in die betreffenden Chloride. Aus seinen Versuchen schließt Verf., daß 

 hier eine feste chemische Verbindung vorliege, analog dem Calciumcyanid 

 mit der Formel: 



n /CN r /SiAl 



U \CN La \SiAl 

 Calciumcyanid Calciumsilicalcyanid 



Nicht nur durch Einwirkung von Sauerstoff in der Hitze wird die 

 Verbindung Ca (SiAl) 2 oxydiert, sondern auch durch Einwirkung von sauer- 

 stoffhaltigen Wasserdämpfen. Läßt man Dämpfe von Wasser, durch das 

 gleichzeitig Sauerstoffgas hindurchgeleitet wird, auf feines Pulver jener 

 Schmelze einwirken, so erhält man wieder , eventuell nach Wiederholung 

 des Versuchs, das erwähnte weiße Produkt von deutlich kristallinischer 

 Beschaffenheit, nicht in einem kleinen Gebläseofen, aber im Knallgasgebläse 

 schmelzend, von Salzsäure leicht zersetzt, und von der Zusammensetzung : 

 CaAl 2 Si 2 8 (0,962 g geben 0,3996 g Si0 2 , 0,3613 A1 2 3 und 0,2045 CaO). 

 Es ist also Anorthit. G. = 2,75—2,76. n = 1,582 ca. U. d. M. feine, 

 z. T. radial angeordnete Nadeln mit großer Auslöschungsschiefe auf einem 

 vollkommenen Blätterbruch. Eine Vorstellung von der Zusammensetzung 

 dieses synthetischen Anorthits gibt folgende Tabelle: 



I. IL III. IV. V. 



Si0 2 43,08 43,96 42,09 41,56 41,53 



A1 2 3 36,82 35,72 38,89 36,59 37,30 



CaO 20,10 20,26 19,46 21,42 21,25 



I Zahlen der Formel CaAl 2 Si 2 8 ; II klarer Kristall von der Somma 

 nach Abich; III Indianit ; IV Barsowit nach Bauer- Friederici ; V neuer 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1915. Bd. II. U 



